TCVN5049:1990

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5049:1990 (ST SEV 1253-78) về Hợp kim cứng - Phương pháp xác định khối lượng riêng Hardmetals do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5049-90 HỢP KIM CỨNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG HARDMETALS Hardmetals Method of determination of density Cơ quan biên soạn: Vụ Tổng hợp kế hoạch Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Quyết định ban hành số 287/QĐ ngày 22 tháng 05 năm 1990. HỢP KIM CỨNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG HARDMETALS Hardmetals Method of determination of density Tiêu chuẩn này áp dụng cho hợp kim cứng và quy định phương pháp xác định khối lượng riêng đối với mẫu thử có thể tích không nhỏ hơn 0,5 cm 3 và khối lượng không lớn hơn 200g. Tiêu chuẩn này phù hợp ST SEV 1253-78 1. BẢN CHẤT PHƯƠNG PHÁP THỬ Phương pháp dựa trên cơ sở cân mẫu thử trước hết trong không khí, sau đó trong nước và tính toán khối lượng riêng của mẫu. 2. THIẾT BỊ 2.1. Thiết bị xác định khối lượng riêng bao gồm: - cân phân tích có độ chính xác đến 0,001 g; - dụng cụ để cân mẫu trong nước gồm có bình chất lỏng và giỏ để nhúng mẫu vào chất lỏng (hình 1 và 2) 2.2. Treo mẫu thử vào đòn cân bằng dây thép không gỉ có đường kính không lớn hơn 0,25 mm hoặc bằng dây nilông tích hợp. Giỏ phải làm bằng vật liệu như trên. 2.3. Chất lỏng để cân thường là nước cất hoặc nước được khử iôn và nên là nước khử khí, đồng thời nhỏ thêm 1 hoặc 2 giọt chất làm tăng độ thấm ướt. 2.4. Bình chứa chất lỏng phải đủ lớn để chứa mẫu thử và dụng cụ cân nó. 3. MẪU THỬ 3.1. Thể tích mẫu thử không được nhỏ hơn 0,5cm 3 . Nếu thể tích một mẫu thử nhỏ hơn 0,5cm 3 , thì đối với 1 lần xác định khối lượng riêng phải chọn vài mẫu có tổng thể tích không nhỏ hơn 0,5cm 3 , đồng thời thể tích mỗi mẫu thử không được nhỏ hơn 0,05cm 3 . 3.2 Bề mặt mẫu thử phải được làm sạch mỡ, dầu và các chất bẩn khác. 4. TIẾN HÀNH THỬ 4.1. Tiến hành thử ở 15-30 0 C. 4.2. Cân mẫu trong không khí với sai số không lớn hơn 0,001g. 4.3. Treo mẫu vào dây hoặc đặt mẫu vào giỏ và nhúng vào bình có chất lỏng sao cho nó hoàn toàn được thấm ướt. Độ sâu nhúng không được nhỏ hơn 10 mm tính từ phái trên mẫu. Bề mặt mẫu, dây treo hoặc giỏ không được có bọt khí. Để tránh xuất hiện bọt khí nên nhúng sơ bộ mẫu, dây, giỏ vào nước. 4.4. Cân mẫu trong nước với sai số không lớn hơn 0,001g. 4.5. Tiến hành đo nhiệt độ nước cất với sai số nhỏ hơn 1 0 C và xác định khối lượng riêng của nó theo bảng. Nhiệt độ Khối lượng riêng d w K 0 C g/cm 3 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0,9981 0,9979 0,9977 0,9976 0,9974 0,9972 0,9970 0,9967 0,9965 0,9963 0,9960 0,9958 0,9955 0,9952 0,9949 0,9946 5. XỬ LÝ KẾT QUẢ 5.1. Tính toán khối lượng riêng ( d ) với sai số không lớn hơn 0,01g/cm 3 theo công thức; trong đó: m 1 - khối lượng mẫu cân trong không khí, g; m 2 - khối lượng mẫu cân trong nước, g; d w - khối lượng riêng của nước, g/cm 3 ; 5.2. Chỉ tiêu khối lượng riêng của lô sản phẩm là giá trị trung bình số học các kết quả xác định được làm tròn đến 0,01g/cm 3 . 6. BIÊN BẢN THỬ Trong biên bản thử cần ghi rõ: 1) mác vật liệu thử; 2) kết quả thử được; 3) các chi tiết cần thiết về tình trạng mẫu; 4) các chi tiết có thể ảnh hưởng đến kết quả; 5) ký hiệu TCVN này 6) ngày tháng năm thử.